제 1 실시 형태 의 실시 예 와 동일 한 고기능 동관 을 작성 하 고 , 냉간 드로잉 가공 에 의해 내압 전열 용기 를 작성 했 다 . 작성 한 내압 전열 용기 는 , 제조 조건 마다 3 개 준비 했 다 . 3 개 중 2 개 는 드로잉 관부 ( 3 ) 의 일단 을 인동 납 ( 7 mass % P - Cu ) 에 의해 내압 시험 의 황동 제 의 지그 에 접속 하 고 , 타단 을 인동 납 으로 밀폐 했 다 . 이 들 2 개 중 하나 는 금속 조직 , 비커스 경도 , 도전율 등 의 모든 특성 을 조사 했 다 . 다른 1 개 는 내압 강도 를 조사 했 다 . 나머지 하나 는 브레이 징 하 지 않 고 , 내압 전열 용기 인 채 로 가공 단부 ( 5 ) , 및 열 영향 부 ( 6 ) 에 상당 하 는 부분 을 잘라 , 700 ℃ 로 가열 된 염욕 내 에 20 초간 침지 후 꺼내 어 공 냉 했 다 . 그리고 , 비커스 경도 와 재결정 률 을 측정 했 다 . 이 700 ℃ 20 초 가열 후 의 비커스 경도 와 재결정 률 , 및 상기 의 내압 강도 로부터 내열 성 을 평가 했 다 . 표 18 , 19 는 이 들 방법 에 따라 작성 한 내압 전열 용기 의 결과 를 나타낸다 .